도 14 를 통해 , 단계 S 130 의 예비 구리 전극 ( 270 , Before sintering ) 과 단계 S 140 의 구리 전극 ( 300 , After sintering ) 을 비교 해 보 면 , 단계 S 140 에서 제 2 광 소결 에너지 ( 2 nd IPL ) 가 조사 된 후 의 구리 전극 ( 300 , After sintering ) 이 , 상기 제 2 광 소결 에너지 ( 2 nd IPL ) 를 조사 하 기 전 예비 구리 전극 ( 270 , Before sintering ) 보다 밀도 가 향상 된 것 을 확인 할 수 있 다 .